72 



C. Bammelsberg, Sigterit, ein neuer Feldspatk. 



Im convergenten Licht tritt auf der Ebene der .zweiten 

 Spaltbarkeit sehr schief eine Bissectrix aus, während im 

 Schliff senkrecht zu beiden Spaltungsrichtungen die dunkle 

 Curve der optischen Axe eines zweiaxigen Minerals am Rande 

 des Gesichtsfeldes erscheint. Die Ebene der optischen Axen 

 steht also nicht ganz senkrecht auf M und ist im positiven 

 Sinne gegen P geneigt. . 



Nach diesen Beobachtungen ist an der Feldspathnatur 

 des Minerals nicht zu zweifeln. 



Von Einschlüssen bemerkt man im Dünnschliff Augit und 

 wenig Magnesiaglimmer. 



Analyse No. 1 rührt von meinem früheren Assistenten. 

 Dr. Raschig, her, die übrigen Zahlen habe ich selbst erhalten. 



1. 2. 3. 



Kieselsäure 1 . . . . 49.71 50.16 49.91 



Thonerde 29.54 28.64 



Natron 13.31 13.63 13.14 



Kali 5.00 3.96 



Eisenoxydul 1.34 1.97 



Kalk 0.66 0.98 0.66 



Magnesia — 0.16 — 



Glühverlust .... 0.42 0.42 



99.98 99.92 



Das V.-G. fand ich 2.600 und 2.622. 



Die Substanz ist mithin ein kalkfreier Kali-Natronfeld- 

 spath, jedoch bei weitem basischer als Albit und Orthoklas. 



Zieht man die kleinen Mengen des R als Augit — RSiO 3 

 ab, so beträgt die Menge desselben in No. 1 3,84, in No. 2 

 6,03% und der Rest enthält: 



l. 2. 



Kieselsäure 50.01 50.54 



Thonerde 30.86 30.64 



Natron 13.90 14.58 



Kali 5.23 4.24 



100.00 100.00 

 Hier ist das Atoinverhältniss : 



Na, K : AI : Si 



in 1. = 2.0 : 1.09 : 3 



in 2. = 2.0 : 1.07 : 3 



d. h. = 2 : 1 : 3 



